Mänerakhemie. Flüssige Kristalle. 



- 129- 



Pkilripsan: La fabrication des briques de silice. (Compt. 

 ; aend. 165. 1002. 1917.) 



Systematische Untersuchungen über den Einfluß der Korngröße, Zu- 

 sammensetzung, Brenntemperatur u. a. auf die Brauchbarkeit und Halt- 

 barkeit der Quarzziegel. Empfohlen wird ein Gemenge von 70 % Quarz 

 v»»n 1 — 8 mm Korngröße. 30 ° staubfeinem Quarz, 0,6% CaO (d. i. 2 % 

 1 'fies staubfeinen Quarzes), Brenntemperatur 1300°. Derartige Ziegel ver- 

 tragen 200 — 250 kg/cm' 2 und 200 — 300 Brände im Martinofen bei nur etwa 

 1.6% Volumvergrößerung. O. Miigge. 



1. E. Rertgade : Sur 1 a c o in p o s i t i o n des briques de silice 

 provenant des voütes de four Martin. (Compt. rend. 166. 779. 

 1M8.) 



2. Bied : Sur 1 e r ö 1 e de i ' o x y d e de fer et de 1 a c h a u x 

 •employes comme agglomerants dans la fabrication des 



■ briques de silice. (Ibid. 776.) 



3. H. Le Ohatelier et B. Bogitch : De l'action de 1 ' o x y d e 

 |<de fer sur la silice. (Ibid. 764.) 



1. Es werden Analysen von verschiedenen Teilen des Gewölbe- 

 materials von Martinöfen mitgeteilt, nämlich: A. Untere, stark verglaste, 

 z. T. bis zum Abtropfen erweichte (stalaktitische) Partien , die nach 

 mikroskopischer Untersuchung wesentlich aus geschmolzenem und als Cristo- 

 balit wieder erstarrtem Tridymit bestehen. B. Dunkelgraue bis schwarze. 



j über A folgende Partien, bestehend aus großen Tridymitkristallen , deren 

 Zwischenräume von einer schwarzen Masse ausgefüllt sind. C. Übergangs- 

 j zone, nach oben zu mit weißen Flecken, ähnlich der ursprünglichen Ziegel- 

 masse, aber mit brauner Schmelze durchtränkt, in ihr werden die Tridymite 

 immer kleiner. D. Unveränderte Ziegelmasse. 



A. B. C. D. 



Si0 2 79.6—94,3 74,8—94.8 83,8-93,8 95,3-97.5 



A1 2 3 .... 0— 0.9 0,4- 1.1 1,3— 2.7 1.1— 0,5 



-CaO 0,1— 3,9 0,8— 3,8 3,1— 6,3 1.1— 2,0 



(Fe, Mn)0 . . 3,2—19,6 3,6—24.8 1,6— 8,6 0,6- 1.7 



In die Zwischenräume des Tridymits von B soll das Eisen aus A 

 aufgesogen sein, ebenso der Kalk in C aus A und B. 



2. Versuche ergaben unerwarteterweise, daß ein Zusatz von 3% Fe 2 3 

 -f 1% CaO zu der zur Herstellung der Quarzziegel verwendeten Masse 

 ihren Schmelzpunkt nur um 5° erniedrigte. 



3. Bei dem kleinen Unterschied zwischen dem Schmelzpunkt des Stahles 

 und des Materials der Ofenwandung wird der Erzstaub dem hoch erhitzten 

 -Gewölbe der Martinöfen leicht gefährlich. In seinen Ziegeln werden 3 Zonen 

 unterschieden: A. Eine graue, mehr oder weniger geschmolzene cristo- 

 balitische. B. Braunschwarz mit großen Tridymitkristallen in eisen- 

 schüssiger Schmelze. C. Noch mit Quarzresten. Die chemische "Unter- 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1919. 1 



